60 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 
Application. 
On a calculé dans la supposition 2), par unité de poids 
à B,, — 10,000 gauss à B,, — 15,000 gauss 
1,67 4,17. 
| RUE ; Wé 
Ces chiffres sont ce que nous avons désigné par W, — + 
Les expressions II et III doivent être confirmées par les mesures 
directes. On a : 
à B,, — 10,000 Calculé Mesuré directement 
W, = Wa. 1,047 — 1,75 1,76 
Wa: —= W, . 0,94; — 1,58 1,59 
W 
A — — 0,905 0,90, 
à B — 15000 
W; = W;. 1,071 — 4,47 4,45 
® W, = W,.0,90, — 3,77 3,70 
Wa 
— — — 0,84 0,83 
W, Cr) 2 
La concordance est très bonne eu égard aux valeurs moyennes 
des coefficients et à l’approximation de ce genre de mesures. Pour 
terminer, rappelons que les prescriptions allemandes limitent à 
0,05 l'influence admissible de la couche d'oxyde sur la densité du 
fer en feuille, ce qui correspond à ÿ = — 0,007 soit 3 fois moins 
que la valeur correspondant aux alliages courants à couche 
d'oxyde appréciable. S 
On peut déterminer facilement à quelle épaisseur d'oxyde cor- 
respond cette tolérance. 
La densité réelle p, du fer avec oxyde et sa densité apparente 
p, sont exprimables comme suit : 
ñ © Qe» des + Qt der 6t 
O2 Q22 
IV des & + dz es 
__ 062 de: + 02%: dés 
@— de» + dès 
Jusqu'à la valeur 6,5. 
Dans ces expressions l'indice e désigne les grandeurs se rap- 
portant au fer sans oxyde, et l'indice £ celles qui se rapportent à 
l'oxyde seul. Les indices 4 et 2 désignent les valeurs réelles et ap- 
parentes des grandeurs considérées. Ces distinctions sont motivées 
par la porosité du fer laminé et celle de l’oxyde. 
Pour des petites épaisseurs d’oxyde, et c'est le cas que nous 
envisageons, on peut poser : 
où 2 peut descendre 
Q€, — 06 — ©, et p.suite de, — de: —d, , 
